BABUB.] 
PYRO-ELECTRIC PROPERTIES OF ALLOYS. 
Table 28.— Thermo -electrics of platinum alloys— Continued. 
137 
No. 
t 
T 
e 
observed. 
e 
calculated. 
10*Xa 
10 6 Xo 
-48 + 
23 
358 
- 326 
— 305 
' 
-48 + 
19 
448 
- 466 
- 466 
Cu 
+49-0 
18 
100 
+ 41 
+ 41 
+ 915 
-3483 
-49+0 
23 
358 
+ 173 
+ 138 
-49+0 
19 
448 
+ 305 
+ 305 
—16+0 
19 
100 
— 403 
- 403 
— 4905 
- 333 
-16 + 
18 
358 
-1734 
—1710 
—16+0 
20 
448 
-2166 
—2166 
—17+0 
19 
100 
— 745 
— 745 
— 9065 
— 552 
m 
-17 + 
18 
358 
-3190 
-3153 
—17+0 
20 
448 
-3990 
—3990 
-18+0 
19 
100 
— 940 
— 946 
-11469 
— 931 
-18+0 
18 
358 
—4134 
—4019 
,-18+0 
20 
448 
-5095 
-5095 
+19-0 
19 
100 
+ 89 
+ 89 
+ 1481 
— 3294 
+ 19-0 
19 
358 
+ 61 
+ 81 
+ 19-0 
20 
448 
- 26 
- 26 
+20-0 
19 
100 
+ 164 
+ 164 
+ 2560 
— 4620 
+20—0 
19 
358 
+ 253 
+ 277 
+ 20-0 
20 
448 
+ 170 
+ 170 
+21—0 
19 
100 
+ 186 
+ 186 
+ 3033 
— 6276 
Co < 
+21 -0 
19 
358 
+ 149 
+ 226 
+21-0 
20 
448 
+ 41 
+ 41 
+40-0 
19 
100 
+ 347 
+ 347 
+ 5519 
-10290 
+40-0 
20 
358 
+ 394 
+ 551 
+ 40—0 
15 
448 
+ 327 
+ 327 
+41-0 
19 
100 
+ 58 
+ 58 
+ 1038 
— 2691 
+41—0 
20 
358 
+ 18 
+ 7 
-41+0 
16 
448 
+ 91 
+ 91 
'—22+0 
19 
100 
- 382 
- 382 
— 3887 
— 6772 
-22+0 
15 
358 
-2226 
—2200 
—22+0 
20 
448 
—3020 
—3020 
-23+0 
19 
100 
— 402 
- 402 
— 3969 
— 8058 
-234-0 
15 
358 
—2401 
-2392 
• 
—23 + 
20 
448 
-3313 
—3313 
Iron < 
-24+0 
19 
100 
— 438 
— 438 
— 4085 
—11070 
-24 + 
15 
358 
—2827 
—2818 
-24+0 
21 
448 
-3962 
—3962 
-42+0 
18 
100 
- 465 
— 465 
— 4222 
— 1222 
-42+0 
20 
358 
—2983 
-2989 
-42+0 
16 
448 
-4274 
—4274 
-43+0 
20 
100 
— 307 
— 307 
— 3246 
- 4980 
-43+0 
21 
358 
-1747 
—1730 
.—43+0 
18 
448 
—2393 
-2393 
(-50 + 
18 
100 
- 474 
- 474 
— 4500 
—11123 
1 -50+0 
23 
358 
-2945 
—2927 
Steel.., J - 50+0 
] -51+0 
19 
448 
—4159 
-4159 
19 
100 
— 368 
— 368 
— 3305 
—10308 
| -51+0 
24 
358 
-2383 
—2419 
1-51+0 
19 
448 
-3483 
-3483 
(791) 
